UE 総合

珪藻土配合化粧仕上材

アースウォール【 標 準 施 工 要 領 書 】

平成２３年１１月１８日

二瀬窯業株式会社

UE 総合施 工 関 連 資 材
珪藻土配合化粧仕上材

アースウォール
内容量２０ｋｇ

壁塗り仕上げのとき
標準施工面積約１.５ｍ2／袋

標準加水量

約２.６ λ ／ 袋（８mm 塗厚時）

床たたき仕上げのとき
標準施工面積ｍ2／袋２０mm 塗厚時――――――約０.５

１５mm 塗厚時――――――約０.６５ｍ2／袋
標準加水量

約１.８ λ ／ 袋

専用下塗材

アースウォール下塗材
アースウォール下塗材
内

容量

２０ｋｇ

施工可能面積約７ ～ ８ ｍ 2 ／ 袋

標準加水量

約４．０ λ ／ 袋（２mm 塗厚時）

混入型接着増強材、吸水調整材

ユニレックス３
ユニレックス３エチレン酢酸ビニル（ＥＶＡ）系合成高分子エマルジョン
内容量

標準施工面積１８ ｋｇ

ＰＩ缶入
2

約６ ０ ０ ｍ ／ 缶（５倍希釈、１２０ｇ／ｍ2 塗布時）

ジョイント処理・下地調整材（高性能ﾌｧｲﾊﾞｰ配合下地調整材）

センイモルタル
内容量１５ｋｇ

標準施工面積約７.５ｍ2／袋

標準加水量

約４.４ λ ／ 袋（２mm 塗厚時）

1

※下地の状況により多少異なることがあります。

UE 総合下地調整・補修材

ベース＃
ベース＃２０ JIS A 6916(CM-1) 表示認定製品
内

容量

２５ｋｇ

標準施工面積約４.０ｍ2／袋

標準加水量

約５.０ λ ／ 袋（５mm 塗厚時）

下地調整・補修材

ベース＃
ベース＃３０ JIS A 6916(CM-2) 表示認定製品
内

容量

２５ｋｇ

標準施工面積約４.０ｍ2／袋

標準加水量

約７.５ λ ／ 袋（５mm 塗厚時）

2

UE 総合

下地処

理編

内 装 編
1. せっこうボード下地
2. コンクリート下地
3. モルタル下地

外 装 編
1. コンクリート下地
2. モルタル下地

3

UE 総合下地処理（内装編）

1.せっこう1.せっこうボード
せっこうボード下地
ボード下地への下地への施工
への施工
1. ボードの取り付け
・ ボードの取り付けは、１枚目と２枚目のジョイント部分が重ならないように２重張りとして下さい。
２重張りにすることによりボードの動きを抑制し、仕上げ面でのクラック防止に効果的です。（特に大壁になるような部位や道路に面した部分は振動によりクラックが入る可能性が非常に高くなりますので必ず２重張りにして下さい。
）
・ ２重張りの上張りは、ビス止めだけではなく、接着剤を併用して留め付けて下さい。
・ 石膏ボードは厚さ１２.５ｍｍ以上のものを使用し、（厚さ９.５㎜のせっこうボー
ドは、厚さ１２.５ｍｍのせっこうボードより動きが大きくなることが予想されます）原則として５㎜の目透かしを行って下さい。
（ベベルボード、テーパーボードやスクェアボードのどの場合でもすべてに目透かしを行って下さい）目透かしを行い、ボードとボードの間に材料（センイモルタル推奨；高性能ファイバー配合下地調整材）を埋め込むことで、せっこうボードの動きを材料が緩衝し、仕上げ面でのクラック防止に効果的になります。
ﾍﾞﾍﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ断面図
ﾃｰﾊﾟｰﾎﾞｰﾄﾞ断面図
ｽｸｪｱﾎﾞｰﾄﾞ断面図
図１ ボードのエッジの形状
・ ボード取付ビスの間隔は、１５０㎜以内を厳守して下さい。（ボード周辺部では１５０㎜以内、中間部では２００㎜以内として下さい。
）
・ ボード取付ビスは、防錆処理されているものを使用して下さい。
・ 施工前にボードの中心部やジョイント部分を指で押さえるなどして、ボードが動かないことを確認してから施工して下さい。この時点で動きがあるようなら、更にビスを留め、補強して下さい。
・ 汚れやほこり等が表面に付着している場合は、これを除去し、清掃を励行して下さい。
・ 上記以外の事項については、『ＪＡＳＳ ２６ 内装工事』に従って取り付けて下さい。

4

UE 総合450

軽量鉄骨構造用合板（９㎜厚）※さらに、ひび割れ防止のため、すて張りは構造用合板を使用することをおすすめします。

※取り付けビスの間隔は、周辺部では 150mm 以内、中央部では 200mm 以内として下さい。
単位：㎜

図２ 軽量鉄骨下地のときのボードの取り付け（１枚目）
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ（１２.５㎜厚）

５㎜目透かし※ｼﾞｮｲﾝﾄ部分が重ならないように、２重張りを行って下さい。
※取り付けビスの間隔は、
周 辺 部 で は 150mm 以
内、中央部では 200mm以内として下さい。

図３ 軽量鉄骨下地のときのボードの取り付け（２枚目）

5UE 総合

2. 吸 水 調 整・ 石膏ボード下地に、ユニレックス３の５倍希釈液を塗布し吸水調整を行って下さい。
ジョイント部分など、石膏ボードの切り口がむき出しになっている部分は、特に念入りに吸水調整を行って下さい。
吸水調整材を塗布した下地表面が完全に乾いて透明になってから、次の工程に進んで下さい。目安としては、４時間以上です。
（気象条件により異なりますので必ず事前に確認して下さい。）

3. 下 地 処 理
3-1 ジョイント部分の処理
・ センイモルタルに規定量の水（約４.４ λ ／袋）を加え、スクリュー型のハンドミキサーを使用しダマが残らないように約３分間程度かけ十分に混練して下さい。
・ 混練したセンイモルタルで、目透かしを行った石膏ボードのジョイント部分全てに埋め込み、４時間程度養生して下さい。
（養生しないまま次工程に移るとやせが生じます。
）
・ 養生後、ジョイント部分のボード表面にしごき塗りを行った後、ファイバーネット（日東紡製 KTV-7226（100mm 幅）推奨）をコテでふせ込んで下さい。
・ 特にクラックを気にする部分については、１００mm 幅のファイバーネットではなく、更に幅の広いファイバーネットを使用して下さい。

3-2 下 地 処 理
・ ジョイント部分にファイバーネットをふせ込んだ後、追っかけにて施工面全面にセンイモルタルで塗り付け、下地調整を行って下さい。（標準塗厚２㎜程度）センイモ
ルタルが多少締まりかけのときに、霧吹きで表面に散水することにより、センイモルタルを平滑にすることができます。
・ このとき、時間をおくと段差ができやすくなるため、追っかけにて全面に下地調整を行い、ジョイント部分と面部分との段差が出ないよう塗り付けて下さい。
・ ジョイント部分同様に出隅部、入隅部と開口部廻りはファイバーネットを伏せ込み、補強およびひび割れ防止の措置を取って下さい。
・ 下地が十分に乾燥した後、次工程に移って下さい。目安としては３日間以上です。
ただし、気象条件により異なりますので、必ず確認を行って下さい。下地が乾燥しないうちに仕上材を塗り付けると、色ムラ等の恐れとなります。

6

UE 総合センイモルタル
ファイバーネット（日東紡製 KTV7226（100 ㎜幅）推奨）

センイモルタル

図 4 ジョイント処理及び下地処理の工程（ﾍﾞﾍﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞの場合）

センイモルタル
ファイバーネット（日東紡製 KTV7226（100 ㎜幅）推奨）

センイモルタル

図 5 ジョイント処理及び下地処理の工程

7

UE 総合出隅部分の処理

センイモルタル

ファイバーネット（日東紡製 KTV7226（100 ㎜幅）推奨）

図 6 出隅部分の処理

入隅部分の処理

センイモルタル

ファイバーネット（日東紡製 KTV7226（100 ㎜幅）推奨）

図 7 入隅部分の処理

8

UE 総合開口部分の処理・ 開口部廻りはファイバーネットをセンイモルタルで伏せ込み、追っかけにて施工面全面にセンイモルタルで塗り付け、下地調整を行って下さい。
（標準塗厚２㎜程度）
ファイバーネット（日東紡製 KTV7226（100 ㎜幅）推奨）

開口部

センイモルタル

図 8 開口部の処理

9

UE 総合2.コンクリート
2.コンクリート下地
コンクリート下地への下地への施工への施工
1. 下 地 の 確 認
・ 施工前に躯体の精度を確認して下さい。
・ レイタンスや油類、コンクリート型枠の離型剤が表面に付着している場合は、高圧洗浄機などを使用してこれを除去し、清掃を励行して下さい。
・ コンクリート打放し面の極端な凸部や脆弱部分は、サンダー等で除去し、必要なら補強を施して下さい。
・ 鉄筋が見えている場合には、必ず錆止め剤を施して下さい。
・ 段違い、ジャンカやコーナーの欠損部は、ポリマーセメントモルタル（ベース#20、ベース#30 など）を充填して補修して下さい。
・ 大きなクラックは、Ｖカットしてポリマーセメントモルタル（ベース#20、ベース#30など）を充填して補修して下さい。

2. 吸 水 調 整・ 下地を確認した後、施工面全面にユニレックス３の５倍希釈液にて吸水調整を行って下さい。吸水調整材を塗布した下地表面が完全に乾いて透明になってから、次の工程に進んで下さい。目安としては、４時間以上です。
（気象条件により異なります
ので必ず事前に確認して下さい。）

3.モルタル
3.モルタル下地
モルタル下地への下地への施工への施工
1. モルタル下地作製
・ 木ゴテで表面を整え仕上げて下さい。
・ モルタル塗り付け後、１週間以上養生してから次工程に移って下さい。養生が浅いと色むら等の恐れがありますので、必ず下地は十分に乾燥させて下さい。

2. 吸 水 調 整・ モルタル養生後、施工面全面にユニレックス３の５倍希釈液にて吸水調整を行って下さい。吸水調整材を塗布した下地表面が完全に乾いて透明になってから、次の工程に進んで下さい。目安としては、４時間以上です。（気象条件により異なりますので必ず事前に確認して下さい。
）

10

UE 総合下 地 処 理（ 外 装編 ）1.コンクリート
1.コンクリート下地
コンクリート下地への下地への施工への施工
1. 下 地 の 確 認
・ 施工前に躯体の精度を確認して下さい。
・ レイタンスや油類、コンクリート型枠の離型剤が表面に付着している場合は、高圧洗浄機などを使用してこれを除去し、清掃を励行して下さい。
・ コンクリート打放し面の極端な凸部や脆弱部分は、サンダー等で除去し、必要なら補強を施して下さい。
・ 鉄筋が見えている場合には、必ず錆止め剤を施して下さい。
・ 段違い、ジャンカやコーナーの欠損部は、ポリマーセメントモルタル（ベース#20、ベース#30 など）を充填して補修して下さい。
・ 大きなクラックは、Ｖカットしてポリマーセメントモルタル（ベース#20、ベース#30など）を充填して補修して下さい。

2. 吸 水 調 整・ 下地を確認した後、施工面全面にユニレックス３の５倍希釈液にて吸水調整を行って下さい。吸水調整材を塗布した下地表面が完全に乾いて透明になってから、次の工程に進んで下さい。目安としては、４時間以上です。
（気象条件により異なりますので必ず事前に確認して下さい。）

2.モルタル
2.モルタル下地
モルタル下地への下地への施工への施工
1. モルタル下地作製
・ 木ゴテで表面を整え仕上げて下さい。
・ モルタル塗り付け後、１週間以上養生してから次工程に移って下さい。養生が浅いと色むら等の恐れがありますので、必ず下地は十分に乾燥させて下さい。

2. 吸 水 調 整・ モルタル養生後、施工面全面にユニレックス３の５倍希釈液にて吸水調整を行って下さい。吸水調整材を塗布した下地表面が完全に乾いて透明になってから、次の工程に進んで下さい。目安としては、４時間以上です。（気象条件により異なりますので必ず事前に確認して下さい。
）
11UE 総合

伸 縮 目 地 の 設 置
伸縮目地が必要な場合、下記の要領で設けて下さい。
●伸縮目地の設置箇所
・ 伸縮目地の設置間隔は、縦は約３ｍおき、横は階高に設けるようにして下さい。
（伸縮目地で囲まれた面積が約１０㎡以下になるようにして下さい）
・ 伸縮目地がコンクリートのひび割れ誘発目地部分にくるように設置して下さい。
・ 床たたき仕上げの場合、約３ｍおきに設置して下さい。
・ ボードとコンクリート躯体とのジョイント部分は、伸縮目地を設置することをおすすめします。
●シーリング材を打つ場合
・ アースウォール下塗材などで、目地棒を取り付けて下さい。
・ 翌日、アースウォールの施工を行って下さい。
・ アースウォールを仕上げ、目地棒を取り除いた後、シーリング材を打って下さい。
ﾕﾆﾚｯｸｽ３（５倍希釈液）
ｱｰｽｳｫｰﾙ下塗材

下 地目地棒下 地目地棒ｱｰｽｳｫｰﾙ下塗材 等

ｼｰﾘﾝｸﾞ材

ｱｰｽｳｫｰﾙ下塗材 等

ｱｰｽｳｫｰﾙ

目地棒の取付けｱｰｽｳｫｰﾙの塗付け

図９

ｼｰﾘﾝｸﾞ材の充填

目地棒の取付け●アースウォールを意匠的に底目地として仕上げる場合
・ 篩って荒い骨材を取り除いたアースウォールで、目地棒を取り付けて下さい。
・ 翌日、アースウォールの施工を行って下さい。
・ 目地棒を取り除いた後、底目地部分に篩って荒い骨材を取り除いたアースウォールを塗り付けて下さい。
●埋め込み目地を使用する場合
・ アースウォール下塗材で、目地棒を取り付けて下さい。
・ 翌日、アースウォールの施工を行って下さい。
12

UE 総合アースウォール標準施工編

１． 粗がき仕上げ
２． くし目引き仕上げ
３． 床たたき仕上げ

13

UE 総合アースウォール下塗材の塗付
1. アースウォール下塗材の混練
・ アースウォール下塗材に規定量の水（４.０λ）を加えハンドミキサー等を使用し、よく混練して下さい。

2.

アースウォール下塗材の塗付
・ ハンドミキサー等でよく混練したアースウォール下塗材を２mm 程度の厚みでしごき塗りを行って下さい。

アースウォールの塗付
1. アースウォールの混練・ アースウォールに規定量の水（２.６λ） を加えハンドミキサー等でよく混練して下さい。
・ 床たたき仕上げの場合、アースウォールの練水量は、約１.８λ（握って固まる程度）として下さい。

2.

アースウォールの塗付・ 下塗材をしごき塗り後、ある程度締まってから追っかけにて、アースウォールを８mm 程度塗り付けて下さい。
・ 床たたき仕上げの場合、下塗材をしごき塗り後、ある程度締まってから追っかけにて、アースウォールを１５～２０mm 程度たたき締めて下さい。

14

UE 総合アースウォール標準施工方法

１．粗がき仕上げ・ 吸水調整の完了した下地に、よく混練したアースウォール下塗材を金ゴテを使用して２mm 程度の厚さでしごき塗りを行って下さい。
・ 下塗り終了後、ある程度締まってから追っかけにて、アースウォールを金ゴテを使用して８mm 程度塗り付けて下さい。
・ 塗り付け後、表面がある程度しまってきたら木ゴテ等を使用して表面をよく押さえ込んで下さい。このとき、水打ちは絶対に避けて下さい。変色の恐れがあります。
・ 表面のしまり具合を見て、小判型のワイヤーブラシにて（表面の膜をはぐような感じで）かき残しの無いようにかき落としを行って下さい。（湿った材料がブラシの先にまとわりつかなくなる位が目安です）
・ かき落としの翌日に左官刷毛等を使用して表面のくずをはらってきれいにして下さい。

［ 注 意 ］
かき残しがあるとその箇所だけ色合いが変わりますので、かき残しがないようにまんべんな
くかき落として下さい。また、かき落としがはやいと、全体的に色合いが白くなります。

２．くし目引き仕上げ
・ 吸水調整の完了した下地に、よく混練したアースウォール下塗材を金ゴテを使用して２mm 程度の厚さでしごき塗りを行って下さい。
・ 下塗り終了後、ある程度締まってから追っかけにて、アースウォールを金ゴテを使用して８mm 程度塗り付けて下さい。
・ 塗り付け後、表面がある程度しまってきたら木ゴテを使用して表面をよく押さえ込んで下さい。このとき、水打ちは絶対に避けて下さい。変色の恐れがあります。
・ 表面のしまり具合を見て、小判型のワイヤーブラシにて（表面の膜をはぐような感じで）かき残しの無いように粗がきを行って下さい。（粗がきのタイミングは、湿った材料がブラシの先にまとわりつかなくなる位が目安です）
・ 粗がき終了後、一条のワイヤーブラシを使用し、左官定木などをあててくし目を付けて下さい。その際、同じ方向にくし目を引くようにして下さい。
・ かき落としの翌日に左官刷毛等を使用して表面のくずをはらってきれいにして下さい。

［ 注 意 ］
かき残しがあるとその箇所だけ色合いが変わりますので、かき残しがないようにまんべんなくかき落として下さい。また、かき落としがはやいと、全体的に色合いが白っぽくなります。

15

UE 総合３．床たたき仕上げ
適用下地

コンクリート、モルタル

・ 吸水調整の完了した下地に、よく混練したアースウォール下塗材を金ゴテを使用して２mm 程度の厚さでしごき塗りを行って下さい。
・ 下塗り終了後、ある程度締まってから追っかけにて、ばさばさに練ったアースウォール（握って固まる程度：約１.８λ／袋）を所定の厚み（１５～２０ｍｍ程度）まで２～３回に分けて木ゴテや木槌等で充分に加圧してたたき締めて下さい。
・ このとき、木ゴテや定木等で平らにしながら、たたき締めて下さい。
・ やや水を含ませたスポンジで円を描くようにして表面のセメントノロ分を拭き取って下さい。この後、表面に残った砂くずを乾いた左官刷毛等で軽く取り除いて下さい。
・ その後、水を含ませてかたく絞ったスポンジで同一方向にきれいに拭き取り砂目を出して仕上げて下さい。このとき仕上げ拭きに使用するスポンジの水は、常に清水を使用して下さい。また、拭き取りムラのないように十分に注意して下さい。
・ その後、かたく絞ったスポンジで表面のノロをきれいに拭き取り砂目を出して下さい。
・ 施工の翌日に左官刷毛等を使用して表面のくずをはらってきれいにして下さい。

［注意］・ 床たたき仕上げの場合、コンクリートおよびモルタル以外の下地のときには施工を行わない様にして下さい。
・ 伸縮目地の設置間隔は、コンクリートのひび割れ誘発目地部分や約３ｍおきに設置して下さい。（伸縮目地で囲まれた面積が約１０㎡以下になるようにして下さい）
・ 床たたき仕上げの場合の塗厚は、最低１５ｍｍとして下さい。塗厚が１５ｍｍ以下では、クラックの可能性があります。
・ アースウォールの練水量が多いと、クラックや色ムラの原因となりますので十分に注意して下さい。
・ 床たたき仕上げ施工後、約１週間程度は物を設置したり歩行や作業は行なわないで下さい。もし、歩行や作業を行われる場合は、ベニヤ等で養生し局部的に力が加わらないようにして下さい。歩行や作業終了後は、ただちに養生を取り除いて下さい。
・ 床たたき仕上げは、アースウォール施工直後に水を含ませるため、色が若干白くなる場合がありますので、拭き取りの水量には、十分に注意して下さい。
・ 人通りが多い場所や椅子やテーブル等で表面を引きずる様な場所は、完全乾燥後、浸透性硬化材（Ｐ-Ⅶ）を塗布することをお薦めします。

16

UE 総合注意事項

・ 下地を十分に乾燥させた後、施工を行って下さい。
・ 浴室など特に湿気の多い場所への施工は避けて下さい。
・ 石膏ラスボード下地の場合、クラックの可能性があります。
・ 石膏ボンド工法（ＧＬ工法）の場合、クラックの可能性があります。
・ 軽量鉄骨下地の場合、構造上かなりの動きがあると予想されますので、このような施工方法を行ってもクラックを完全に防止することが出来ませんが、確実にネット処理等を行って仕上げ面のクラックを抑えて下さい。また、確実に伸縮目地を設置して仕上げ面のクラックを抑えてください。
・ 軽量鉄骨下地の場合、アースウォール施工後、施工面に看板等を掛ける場合は下地がかなり動くと予想されますのでクラックが入る恐れがあります。そのような場合、予めスタッドにビスを打ち込んでおいて下さい。
・ 直射日光や降雨などに十分注意し、養生は確実に１週間以上行って下さい。必要ならばシート養生などを行って下さい。
・ アースウォール及びアースウォール下塗材には水以外のものを混ぜないで下さい。
・ アースウォールはアルカリ性のためチリ廻りや幅木、サッシ等の養生は確実に行って下さい。（変色の恐れがあります。）
・ アースウォールは練り置き後夏季は２０分、冬季は４０分のうちにご使用下さい。また、水を入れての練り返しは避けて下さい。
・ 気温が５℃以下及び５℃以下になりそうな時は原則として施工を行わないで下さい。
・ アースウォール及びアースウォール下塗材の保管は、直射日光、湿気を避け、パレット等で地面から離して保管して下さい。
・ アースウォールは天然素材を使用しているため施工時の季節や天候、製造ロット等の条件により色合いが多少異なる場合があります。

17

UE 総合アースウォール施工断面図（塗り付け直後）
ﾕﾆﾚｯｸｽ３（５倍希釈液）

ｱｰｽｳｫｰﾙ下塗材
下地
アースウォール

2810単位：ｍｍ（かき落とし後）かき落とし部分

2682

単位：ｍｍ

図１０ アースウォール施工断面図（粗がき仕上げ、くし目引き仕上げの場合）

18

UE 総合アースウォール

15～20
17～22

2

ｱｰｽｳｫｰﾙ下塗材
下地(ｺﾝｸﾘｰﾄまたはﾓﾙﾀﾙ)
ﾕﾆﾚｯｸｽ 3(5 倍希釈液)

単位：ｍｍ

図１１ アースウォール施工断面図（床たたきの場合）

19